14 I. H. L. Vogt. 
Das aus den Schlacken ausgeschiedene Olivinmineral 
ist stabförmig, mit einer Länge von bisweilen mehreren em. 
und mit einer Breite von ca. 0.5—1.5 mm. Hier wie auch 
im allgemeinen sonst, wo sich bei der Abkühlung stabför- 
mige Krystalle bilden, stehen die Längenrichtungen der 
Stäbe in einer breiten Zone in der Nähe der Abkühlungs- 
flächen genau senkrecht zu diesen; in der Mitte der grossen 
Schlackensteine dagegen finden sich offene Räume, die mit 
frei entwickelten Krystallen bekleidet sind. Mikroskopische 
Präparate, senkrecht und parallel der Stabrichtung geschnit- 
ten, zeigen, dass unser Mineral optisch zweiachsig ist, — 
dass es rhombische Auslöschung zeigt, — dass die Quer- 
schnitte von Flächen, welche 2Pæ und © Po» bei Olivin 
entsprechen, begrenzt sind, — dass die optischen Achsen in 
der OP entsprechenden Fläche liegen, — dass die Längen- 
schnitte an den Enden von einer Fläche mit Winkel ca. 
130°, also co P entsprechend, begrenzt sind; dabei sind die 
Interferenzfarben, das Aussehen und der Habitus ganz wie 
bei den gewöhnlichen Schlacken-Olivinen. Es unterliegt 
also keinem Zweifel, dass wir hier mit einem Olivinmineral 
zu thun haben, dass die Krystalle von 0 P. 0 Po.2Pa 
begrenzt sind, und dass sie nach der Brachyachse stabför- 
mig ausgezogen sind. — Der mikroskopischen Untersuchung 
zufolge enthält die Schlacke ca. 70% von dem Olivinmine- 
ral und ca. 30 % Glas; weil die Al, O,-, Fe, 05, P, 0, 
Mengen gänzlich im Glase stecken, und weil dabei das 
Magma mehr CaO als MnO, FeO und MgO zusammen ent- 
hilt, muss nothwendigerweise ein sehr bedeutender Theil 
des Kalks in den Olivin hineingegangen sein; wahrschein- 
lich besteht der Olivin aus den verschiedenen Singulosilikaten 
in dem Verhältniss 
ca. 1—1.25 Ca, SiO, + 1 (Mn, Fe, Mg), SiO,. 
Der Winkel 2P0:2Po, bisweilen auch 2Pæ : oPæ, 
aber nie oP: oP oder mPa, lässt sich bei einigen der 
